Ueber japanische Porzellanerde und Porzellan, 273 



vorher genannten Sorten durch einen noch unbekannten Pro- 



cess entstanden sind. Er enthält: 



Magnesia . . . 0,064 

 Natron .... 2,981 



Kali 0,506 



Manganoxydul . 0,072 



6) Der Kudarn - yama - chuchi auch Kesso-chuchi genannt, 

 ist die einzige Sorte, welche selbst im Aussehen sich dem 

 Thon nähert. Sie ist rein weiss, fühlt sich etwas fettig an 

 und wird leicht zwischen den Fingern zerrieben. In Wasser 

 zerfällt sie unter Luftaustritt zu Pulver, doch ist die teig- 

 artig gewordene Masse weniger plastisch als ächter Thon. 

 Sie bestand aus: 



Wasser . . . 7,607 Kalk .... keinen 



Kiesel .... 49,931 Magnesia . . . 0,206 



Alaunerde . . 38,738 Natron .... 1,445 



Eisenoxydul . 1,582 Kali 0,440 



Diese Sorte kann als eine Art Pinite und zwar als 

 amorphe Damourite angesehen werden, mit dem Unterschiede 

 Natron statt Kali und im geringeren Verhältnisse als andere 

 Pinite zu enthalten. 



7) Der Sei -ji- chuchi kommt nicht aus den Jelzumi - yama - 

 Brüchen, sondern aus irgend einer anderen benachbarten Ge- 

 gend. Er wird als Material einer grünen Glasur verwendet. 

 Sein Korn ist viel gröber, rauher als der der vorhergehenden 

 Mineralien und hat ein blättriges Gefüge. Er ist dem An- 

 sehen nach ein veränderter Feldspathpsammit, welcher die 

 Farbe ausgenommen, dem braunen oder rothen Sandsteine 

 nicht unähnlich ist. Seine Zusammensetzung ist: 



Wasser . . . 1,297 Kalk .... keinen 



Kiesel .... 77,844 Magnesia . . . 0,307 



Alaunerde . . 13,510 Natron! q qqq 



Eisenoxydul . . 1,580 Kali / * * * "^'^^"^ 



8) Der Shira - kawa - chuchi ist ebenfalls nicht aus Jel- 

 zumi-yama und wird mit 2 und 3 gemischt zur Glasur für 

 die Craquele - Waaren verwendet. Er ist weiss mit bräun- 

 lichen Streifen, seine Zusammensetzung ist: 



Wasser 

 Kiesel . . 

 Alaunerde 

 Eisenoxydul 

 Kalk . . 



0,91 Magnesia . . . 0,24 



79,13 Natron 1 .^ 



16,44 KaH / • • • ^'^^ 



1,28 Manganoxydul . 0,15 

 keinen 



Arch. d. Pharm. XTTI. Bds. 3. Heft. 18 



